— 260 — 
J’ai aussi dosé l’eau totale de la Richellite compacte, eu 
chauffant la matière intimement mélangée avec de l’oxyde 
de plomb parfaitement sec; j’en ai déduit, pour l’acide 
fluorhydrique, le chiffre 1,76 */., résultat concordant avec 
le précédent. Ayant plus de confiance dans la première 
méthode, j’adopterai le chiffre 1,22 
Ainsi se trouve éliminé ce grand excès des acides par 
rapport aux bases, que nous signalions dans notre première 
brochure et qui nous empêchait de trouver une formule. 
2° Dosage de Vacide phosphorique et des hases . 
J’ai ensuite repris le dosage des éléments fixes de la 
Richellite, en suivant la marche exposée à propos de la 
Koninckite. 
J’ai fait beaucoup d’analyses, les unes sur la matière 
desséchée, les autres sur la matière sèche, d’autres enfin 
sur le résidu de la calcination au rouge. Voici quelques 
résultats : 
Richellite compacte, jaune de crème, non desséchée . (Prise d’essai: i gramme.) 
P 2 0 5 . . 27,12 . . 27,24 . . 27,33 
Fe 2 0* . . 29,40 . . 29,30 . . 29,60 
CaO. . . 6,14 . . 6,20 . . 6,20 
Richellite stratoïde non desséchée. 
P 2 0 5 . . . 25,71. . . 25,71 
Richellite stratoïde calcinée. (Prise d’essai : 0s r ,5J 
P 2 0 5 38,38 38,26 ) v 4 . . , [ P 2 0 5 25,30 25,23 
’ kn remontant a la \ 
Fe 2 0 5 45,00 45,00 /matière non calcinée, \ Fe 2 0 3 29,67 29,67 
CaO 10,92 10,92 ) ontrouve: ! CaO 7,21 7,21 
La quantité de chaux est très variable d’une variété à 
l’autre. Ainsi, les fines lames de Puchellite, qui paraissent 
presque pures au microscope, ne contiennent que 4,5 °/ 0 . 
Par contre, une variété presque blanche m’a donné 9 °/„ 
d oxyde calcique. 
